EFIKASI DESTILAT KAYU NANGKA ( Artocarpus integra Merr.) TERHADAP RAYAP KAYU KERING ( Cryptotermes cynocephalus Light)
Agus Ismanto Pusat Penelitian dan Pengembangan Hasil Hutan Jl. Gunung Batu No. 5, Bogor e-mail: ismanto-agus@yahoo.com

## ABSTRACT
Efficacy of jackfruit wood destilate (Artocarpus integra Merr.) against dry-wood termites (Cryptotermes cynocephalus Light )
Wood is organic material that is susceptible to dry wood termite attack Cryptotermes cynocephalus Light .  To  protect  it  from  the  attack,  the  wood  is  commonly  preserved  with  chemicals.  The  chemicals preservative  is  not  eco-friendly  material.  In  order  to  explore  the  alternatives  of  preservatives,  distillate extracted from jack fruit (Artocarpus integra Merr. ) wood was tested against the termite. The research aimed to examine the effectiveness of distillate against termite in term of retention, termite mortality and protection degree parameter. Sample test is rubber (Hevea brasiliensis Muell.Arg .) wood with dimension 5 cm x 2,5 cm x 2 cm. Samples were soaked into distillate according to concentration i.e. 5%; 15%; 45% and 65% for 2 and 5 days. Experiment was designed with complete random design with 4 replications. The research showed that retention and termite mortality were positively correlated with distillate concentration whereas soak duration influenced  retention.  Protection  degree  did  not  differ  from  control.  We  conclude  various  distillate concentration influenced retention and termite mortality but not protection degree of wood.
Key words: mortality, protection degree, retention

## ABSTRAK
Kayu  merupakan  bahan  organik  yang  mudah  diserang  oleh  rayap  kayu  kering Cryptotermes cynocephalus Light.  Untuk  melindungi  kayu  dari  serangan  rayap  tersebut  biasanya  kayu  diawetkan  dengan menggunakan  bahan  kimia  sintetik.  Bahan  pengawet  kayu  termasuk  bahan  kimia  yang  tidak  ramah lingkungan. Dalam rangka  mencari alternatif bahan pengawet  kayu ramah lingkungan, maka dicoba destilat kayu nangka ( Artocarpus integra Merr.). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas destilat kayu nangka  terhadap  retensi,  mortalitas  dan  derajat  proteksi  dari  serangan  rayap  kayu  kering C.  cynocephalus . Contoh uji yang digunakan adalah kayu karet ( Hevea brasiliensis Muell.Arg.) dengan ukuran 5 cm x 2,5 cm x 2 cm yang direndam dalam cairan destilat kayu nangka dengan konsentrasi 5%; 15%; 45% dan 65% selama 2 dan 5 hari. Di samping itu disediakan contoh uji kontrol. Percobaan menggunakan Rancangan Acak Lengkap faktorial  dengan  4  ulangan. Parameter  yang  diukur  adalah  retensi,  mortalitas  rayap  kayu  kering  dan  derajat proteksi.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  nilai  retensi  dan  mortalitas  meningkat  sesuai  dengan peningkatan konsentrasi. Sedangkan lama perendaman hanya berpengaruh terhadap retensi. Derajat proteksi tidak  berbeda  nyata  antara  perlakuan  dengan  kontrol.  Kesimpulannya  adalah  perbedaan  konsentrasi  destilat hanya berpengaruh terhadap retensi dan mortalitas rayap kayu kering tetapi tidak terhadap derajat proteksi.
Kata kunci: Derajat proteksi, retensi, mortalitas

## PENDAHULUAN
Kayu  yang  terdapat  di  Indonesia pada umumnya memiliki keawetan alami yang  rendah  (kelas  awet  III,  IV  dan  V) dan  hanya  sebagian  kecil  saja  yang memiliki  kelas  keawetan  tinggi  (kelas awet  I  dan  II)  yaitu  15  –  20%  (Seng 1964). Kayu sebagai bahan organik pada umumnya mudah diserang oleh
organisme perusak kayu seperti serangga, jamur  dan  binatang  laut  penggerek  kayu (marine  borers).Akibat  dari  serangan organisme  tersebut,  maka  kayu  menjadi mudah  rusak  atau  lapuk  sehingga  umur pakainya menjadi lebih pendek.
Organisme  yang  menyebabkan  tingkat kerusakan  paling  parah  adalah  rayap (Martawijaya,  1983;  Duljapar,  1996; Tarumingkeng, 1971).
Kerusakan kayu bangunan akibat serangan  rayap,  terutama  rayap  kayu kering Cryptotermes cynocephalus Light. (Isoptera: Kalotermitidae) telah menyebabkan  kerugi-  an  yang  tidak sedikit.  Kerugian  yang  terjadi  akibat serangan  rayap  setiap  tahunnya  bisa mencapai  milyaran  rupiah.  Kerugian pada  bangunan  perumahan  di  wilayah Daerah  Khusus  Ibukota  (DKI)  Jakarta Raya  mencapai  8,68  triliun  rupiah, sedangkan pada bangunan gedung
lainnya  mencapai  10  triliun  rupiah  pada tahun 2014 (Nandika, 2015).
Penggunaan  kayu  awet  alamiah yang  dapat  menahan  serangan  rayap perusak  kayu  sampai  saat  ini  masih sangat  terbatas  karena  jumlahnya  yang relatif sedikit dan mahal harganya. Untuk memenuhi  kebutuhan  kayu  yang  awet terhadap organisme perusak kayu khususnya  rayap  kayu  kering,  maka dilakukan upaya pengawetan kayu.
Melalui usaha ini diharapkan umur pakai kayu  bertambah  menjadi  beberapa  kali lipat dan secara ekonomis dapat menguntungkan (Martawijaya, 1983).
Sampai  saat  kini  pengawetan kayu  lazimnya  menggunakan  bahan kimia  sintetik  baik  anorganik  maupun organik.  Pengguna-  an  bahan  pengawet tersebut  selain  memberi  keuntungan secara  ekonomis,  akan  tetapi  juga menimbulkan  dampak  negatif  terhadap lingkungan seperti terjadinya pencemaran lingkungan.  Untuk  itu  perlu  dicari alternatif bahan pengawet lain yang tidak memba-  hayakan  lingkungan  dan  aman bagi  manusia.  Salah  satu  alternatif  yaitu dengan meman-faatkan bagian dari suatu tanaman,  seperti  halnya  kayu  nangka ( Artocarpus integra Merr.). Kayu nangka apabila  dibakar  akan  menghasilkan destilat. Destilat kayu adalah cairan yang terdiri  dari  pirolignat    dan  ter  yang dihasilkan  dari  proses  destilasi  kering kayu  (Ando,  1982;  Komarayati  & Hendra, 1994; Hartoyo, 1977; Pari 1996).
Destilat kayu diduga dapat berfungsi  sebagai  insektisida  karena mengandung  zat  fenol  (Jasni  &  Pari 1999).  Efektivitas  destilat  kayu  nangka untuk  mencegah  serangan  serangga perusak kayu terutama rayap kayu kering C.  cynocephalus sampai  saat  ini  belum diketahui,  oleh  karena  itu  penelitian  ini perlakukan.  Penelitian  ini  bertujuan untuk  mengetahui  efikasi  (daya  ampuh) destilat kayu nangka ( A. integra ) sebagai bahan  pencegah  serangan  rayap  kayu kering C. cynocephalus .

## BAHAN DAN METODE
Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Entomologi Pusat Penelitian  dan  Pengembangan  Hasil Hutan,  Bogor.  Bahan  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  destilat  kayu nangka ( A. integra ), rayap kayu kering C. cynocephalus sebagai  serangga  uji,  kayu karet  ( Hevea  brasiliensis Muell.  Arg.) berukuran 5 cm x 2,5 cm x 2 cm sebagai kayu  contoh  uji  dan  akuades  sebagai pengencer. Sedangkan alat yang digunakan  adalah  timbangan  elektrik,
kaliper ,  oven,  pipa  kaca  ukuran  panjang 3,5  cm  diameter  1,8  cm  dan  lilin  malam sebagai  alat perekat semprong  kaca pada kayu contoh uji.
Kayu  contoh  uji  yang  telah kering udara diampelas seluruh permukaannya  agar  halus,  kemudian contoh  uji  tersebut  di-  timbang  dengan menggunakan timbangan elektrik. Setelah  itu,  direndam  dalam  cairan destilat kayu nangka yang telah diencerkan dengan akuades pada
konsentrasi yang berbeda yaitu 5%; 15%; 45%  dan  65%,  masing-masing  selama  2 dan  5  hari  (48  dan  120  jam).  Selain  itu disediakan  contoh  uji  tanpa  perlakuan apapun  sebagai  kontrol.  Contoh  uji  yang telah  direndam  kemudian  dikeluarkan dari  tempat  rendaman  dan  ditiriskan beberapa saat  sampai  tidak  menetes  lagi. Selanjutnya  ditimbang  untuk  mengukur retensi  destilat  kayu  nangka  yang  masuk ke  dalam  kayu  contoh  uji,  lalu  dikering- anginkan  di  tempat  yang  baik  aerasinya. Setelah dikering-anginkan selama 24 jam
kemudian  dimasukkan  ke  dalam  oven pada suhu 105ºC selama 24 jam termasuk contoh uji kontrol danselanjutnya ditimbang lagi. Setelah semua contoh uji
ditimbang,kemudian  ditempel  semprong kaca  pada  salah  satu  sisi  terlebarnya dengan  perekat  lilin  malam.  Selanjutnya dibiarkan selama 24 jam agar lilin malam tersebut  merekat  kuat.  Kemudian  ke dalam  semprong  kaca  tersebut  di- masukkan kasta pekerja rayapkayu
kering C.  cynocephalus sebanyak  50
ekor. Setelah rayap kayu kering
dimasukkan  ke  dalam  semprong  kaca yang  menempel  pada  kayu  contoh  uji kemudian  semprong  kaca  ditutup  meng- gunakan  kapas.  Selanjutnya  contoh  uji tersebut  disimpan  di  ruang  pengujian yang  gelap  namun  cukup  aerasi  selama 12  minggu.  Pada  akhir  penelitian ditetapkan  persentase  mortalitas  rayap kayu  kering  pada  masing-masing  contoh uji  serta  ditetapkan  derajat  proteksi- nya.Penelitian  dianggap  berhasil  jika rata-rata  mortalitas  pada  contoh  uji kontrol kurang dari 50%.
Parameter  yang  diukur  dalam penelitian ini adalah retensi destilat kayu nangka  yang  masuk  ke  dalam  kayu contoh  uji,  kemudian  mortalitas  rayap kayu  kering  dan  derajat  proteksi.  Untuk menghitung mortalitas rayap kayu kering yaitu dengan cara membagi jumlah rayap kayu  kering  yang  mati  dengan  jumlah rayap  kayu  kering  awal  dikalikan  100%. Sedangkan  untuk  menentukan  derajat proteksi  yaitu  dengan  cara  pemberian nilai skor ( scoring ) : 100 untuk contoh uji yang utuh; 90 untuk serangan rayap kayu kering  yang  nyata  tapi  hanya  di permukaan saja; 70 untuk serangan yang sudah  masuk  tetapi  belum  meluas;  40 untuk  serangan  yang  masuk  dan  sudah meluas  serta  0  untuk  contoh  uji  yang hancur.  Untuk  membandingkan  nilai derajat  proteksi  antar  berbagai  perlakuan menggunakan  metode  statistik  non- parametrik  Kruskall-Wallis  (Sumarni, 1988).
Penelitian ini menggunakan metode Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan  pola  faktorial  2  x  5,  kombinasi
dua  faktor  perlakuan,  yaitu  faktor  A untuk lama perendaman (a 1 = perendaman  2  hari  dan  a 2 =  perendaman 5  hari)  dan  faktor  B  untuk  tingkatan konsentrasi [b 1 = 0% (kontrol); b 2 = 5%; b 3 =  15%;  b 4 =  45%  dan  b 5 =  65%], dengan 4 kali pengulangan. Analisis data menggunakan varian ( Anova ) dan apabila terdapat hasil yang menunjukkan pengaruh  beda  nyata,  maka  pengujian dilanjutkan dengan uji Duncan (Gaspersz 1991).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil 1. Retensi destilat kayu nangka Hasil perhitungan rata-rata retensi pada kayu contoh uji menunjukkan bahwa retensi akan meningkat  sesuai  dengan  peningkatan konsentrasi larutan destilat kayu nangka.    Rata-rata  retensi  terendah terdapat  pada  konsentrasi  5%  yaitu sebesar  0,110  g/cm 3 untuk  perendaman selama  2  hari  dan  0,133  g/cm 3 untuk perendaman  selama  5  hari,  sedangkan rata-rata  retensi  tertinggi  terdapat  pada konsentrasi  65%  sebesar  1,490  g/cm 3 untuk  perendaman  2  hari  dan  1,782 g/cm 3 untuk  perendaman  5  hari.  Nilai retensi  destilat  kayu  nangka  tidak berbeda nyata untuk kedua macam lama perendaman  pada  konsentrasi  yang sama,  kecuali  pada  konsentrasi  45%. Pada  konsentrasi  destilat  kayu  nangka 45%  menunjukkan  adanya  perbedaan antara  perlakuan  lama  perendaman  2 hari dan 5 hari. Hasil perhitungan statistik dengan  analisis  varian  menunjukkan bahwa  perlakuan  konsentrasi  dan  lama perenda- man
memperlihatkan pengaruh  yang  nyata  terhadap  nilai retensi  pada  tingkat  kepercayaan  1%, sehingga  terjadi  interaksi  antara  faktor lama  perendaman  dengan  konsentrasi (F  hitung  >  F  tabel  0,01).  Hasil  uji lanjut Duncan menunjukkan  bahwa hanya  faktor  lama  perendaman  2  hari dan  5  hari  pada  konsentrasi  destilat kayu nangka 45% saja yang
memberikan  pengaruh  beda  nyata, sehingga  terjadi  interaksi  antara  faktor perendaman dan konsentrasi.
2. Mortalitas rayap kayu kering Hasil perhitungan rata-rata mortalitas rayap kayu kering setelah 12 minggu  pengumpanan  menunjukkan peningkatan  mortalitas  rayap  kayu kering  sesuai  dengan  peningkatan konsentrasi  masing-masing  perlakuan. Rata-rata  mortalitas  rayap  kayu  kering pada  kontrol  untuk  perendaman  selama 2  hari  dan  5  hari  mencapai  16,50%. Rata-rata  mortalitas  rayap  kayu  kering terendah  terdapat  pada  konsentrasi  5% yaitu  sebesar  37,50%  untuk  lama perendaman 2 hari dan 38% untuk lama perendaman  5  hari.  Adapun  rata-rata mortalitas  rayap  kayu  kering  tertinggi terdapat  pada  konsentrasi  65%  yaitu sebesar  62%  untuk  perendaman  selama 2  hari  dan  63%  untuk  perendaman selama 5 hari.
Hasil  analisis  varian  menunjukkan bahwa  perlakuan  konsentrasi  destilat kayu  nangka  memberikan  pengaruh yang  sangat  nyata  terhadap  mortalitas rayap kayu kering pada tingkat kepercayaan  1%,  sedangkan  lama perendaman tidak memberikan pengaruh yang nyata terhadap mortalitas rayap kayu kering. Pengujian lebih lanjut dengan uji Duncan menunjukkan  adanya  perbedaan  yang nyata  antara  kontrol  dengan  perlakuan kosentrasi, tetapi hanya pada perlakuan konsentrasi 65% saja yang memberikan pengaruh sangat nyata.

## 3. Derajat proteksi
Hasil  pengamatan  secara  visual terhadap  kayu  contoh  uji  setelah  12 minggu  pengumpanan  menunjukkan bahwa  rata-rata  derajat  proteksi  kayu contoh uji kontrol sebesar 70. Sedangkan nilai rata-rata derajat
proteksi pada contoh uji yang mendapat perlakuan dengan berbagai macam kon- sentrasi destilat kayu nangka (5%; 15%; 45%;  65%)  serta  lamanya  perendaman (2 hari; 5 hari) juga sebesar 70.

## Pembahasan 1. Retensi destilat kayu nangka
Retensi  adalah  besarnya  jumlah larutan  destilat  kayu  nangka  yang diserap  oleh  contoh  uji  kayu  dengan satuan  g/cm 3 (Hunt    &  Garrat  1986).
Retensi kayu contoh uji pada konsentrasi  tinggi  (65%)  nilainya  juga tinggi.  Sebaliknya  pada  konsentrasi rendah  (5%)  nilai  retensinya  juga rendah. Hal ini sesuai dengan pernyataan  Hunt  &  Garrat  (1986), bahwa  besarnya  nilai  retensi  dapat ditingkatkan dengan memperbesar konsentrasi  bahan  pengawet.  Pada pengawetan kayu dengan proses perendaman  dingin,  retensi  yang  ideal adalah  8  kg/m 3 (Anonim,  1962  dalam Barly & Lelana 2010)
2. Mortalitas rayap kayu kering Mortalitas rayap kering disebabkan  karena  kandungan  racun yang terdapat pada destilat kayu nangka yang  diaplikasi-  kan  pada  contoh  uji tersebut,  dengan  kondisi  bahan  makan tunggal  dan  terpaksa  (uji  paksa).  Pada mulanya  rayap  akan  menyesuaikan  diri dengan lingkungannya, kemudian mulai makan contoh uji yang telah diaplikasikan dengan konsentrasi berbeda. Jika rayap tetap tidak
menemukan  bagian  kayu  yang  dapat dimakan,  maka  rayap  tersebut  akan berpuasa  sampai  melemah  dan  mati (Sumarni,  1988).  Rayap-rayap  yang lemah  atau  sakit  akan  dibunuh  dan dimakan oleh rayap yang lebih aktif dan sehat,  karena  rayap  mempunyai  sifat kanibalisme,  yaitu  suatu  sifat  untuk memakan  individu  sejenis  yang  lemah atau  sakit.  Selain  itu  rayap  juga mempunyai sifat necrofagi yaitu, memakan bangkai sesamanya (Tarumingkeng,  1971).  Semakin  tinggi konsentrasi  destilat,  maka  semakin tinggi  pula  senyawa  beracun  yang terdapat  pada  kayu  contoh,  sehingga mortalitasnya pun semakin tinggi (Jasni & Pari, 1999).
3. Derajat proteksi
Derajat  proteksi  adalah  kemampuan suatu  bahan  pengawet  kayu  (pestisida) untuk  mencegah  serangan  organisme perusak  kayu  seperti  antara  lain  rayap kayu  kering. Semakin tinggi nilai derajat proteksi, semakin tinggi pula keampuhan suatu  bahan  pengawet  kayu  untuk mencegah serangan rayap kayu kering.
Berdasarkan hasil pengamatan secara  visual  terhadap  contoh  uji,  maka besarnya  derajat  proteksi  antara  kontrol dan  perlakuan  tidak  berbeda  nyata  yaitu 70.  Artinya  adalah  serangan  tergolong sedang,  serangan  baru  masuk  ke  dalam contoh  uji  tetapi  belum  meluas.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  semua  perlakuan (sampai  konsentrasi  60%)  belum  dapat menahan  serangan  rayap  (Sumarni, 1988).

## KESIMPULAN
Destilat  kayu  nangka  ( A.  integra
Merr.)  pada  konsentrasi  65%  dan  lama perendaman  2  hari  terbukti  efektif membunuh rayap kayu kering C. cynocephalus Light.  Konsentrasi  destilat kayu  nangka  65%  dan  lama  perendaman 2  hari  merupakan  kombinasi  perlakuan yang  paling  optimal  untuk  mencegah serangan rayap kayu kering C. cynocephalus .

## UCAPAN TERIMAKASIH
Penulis  mengucapkan  terimakasih kepada Bapak Harhar Sugiharta Jayadikara dan  ibu  Dra.  Moerfiah,  MSi pengajar  pada  jurusan  Biologi,  Fakultas
MIPA,  Universitas  Pakuan,  Bogor  yang telah memberikan masukan dalam penulisan naskah ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Ando,  Y.  1982. Hasil  destilasi  kering beberapa  jenis  kayu  Indonesia. Laporan No. 161. LPHH. Bogor.
Barly  &  Lelana,  NE.  2010.  Pengaruh ketebalan kayu, konsentrasi larutan dan  lama  perendaman  terhadap hasil  pengawetan  kayu. Jurnal Penelitian Hasil Hutan Vol. 28(1). Hal 1-8.
Duljapar,  K.1996. Pengawetan  kayu . Penebar Swadaya. Jakarta.
Gaspersz, V. 1991. Metode perancangan percobaan . Amrico. Bandung.
Hartoyo.  1977.  Gasification  of  charcoal in  fluidized  bed  for  manufacturing active  carbon,  Report  No.  98.
Forest Products Research Institute.
Hunt,  GM  &  Garrat,  GA.  1986.
Pengawetan kayu. Akademika Pressindo. Jakarta. Jasni    &  Pari,  G.  1999.  Ter  dan  destilat kayu  jati  sebagai  pencegah  rayap kayu kering ( Cryptotermes cynocephalus Light). Prosiding seminar peranan entomologi dalam  pengendalian  hama  ramah lingkungan dan ekonomis . Balittro.
Bogor. pp. 373-380.
Komarayati, S & Hendra, D. 1994. Hasil destilasi  kering  dan  nilai  kalor kayu nangka ( Artocarpus heterophyllus Lamk). Jurnal Penelitian Hasil Hutan Vol. 12(2). Hal 39-41. Martawijaya, A. 1983. Keawetan beberapa jenis kayu Dipterocarpaceae. Prosiding pertemuan ilmiah pengawetan kayu .  Pusat  Litbang  Hasil  Hutan.
Bogor.
Nandika, D. 2015. Waspada, 5 daerah di Jakarta  rawan  seranga  rayap , workshop ”mitigasi bahaya seranga  rayap  pada  bangunan gedung ”.  Diakses  26  mei  2015.
http://www.Republika.co.id.
Pari,  G.  1996.  Hasil  destilasi  kering sembilan  jenis  kayu  dari  Maluku Utara. Buletin  Penelitian  Hasil
Hutan Vol. 14(10). Hal 462-466
Seng,  OD.  1964. Berat  jenis  dari  jenis-
jenis kayu indonesia
dan pengertian  beratnya  kayu  untuk keperluan  praktek ,  Pengumuman No. 2. LPHH. Bogor.
Sumarni, G. 1988. Pengaruh kelembaban
terhadap intensitas serangan,
aktivitas  makan  dan  daya  hidup
Cryptotermes  cynocephalus Light. Jurnal Penelitian Hasil Hutan Vol. 5(4). Hal 177-178.
Tarumingkeng,  RC.  1971. Biologi  dan pengenalan  rayap perusak  kayu  di
Indonesia . Laporan No. 138.
LPHH. Bogor.

## LAMPIRAN

## DAFTAR TABEL
Tabel 1. Rata-rata retensi destilat kayu nangka Lama perendaman (hari) Rata-rata retensi (g/cm3) pada konsentrasi 5% 15% 45% 65% 2 0.11  a 0.335  b 1.076  c 1.49  e 5 0.133  a 0.475  b 1.275  d 1.782  e Keterangan:
Nilai dengan huruf yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan adanya pengaruh berbeda nyata (P<0.05)
Tabel 2. Rata-rata mortalitas rayap setelah 12 minggu pengumpanan
Lama perendaman (hari) Rata-rata retensi (g/cm3) pada konsentrasi Kontrol 5% 15% 45% 65% 2 16.5  a 37.5  b 40  c 42  c 62  d 5 16.5  a 38  b 40.5  c 42.5  c 63  d Keterangan:
Nilai dengan huruf yang sama pada kolom yang sama menunjukkan tidak berbeda nyata (P<0.05)
Tabel 3.  Rata-rata derajat proteksi kayu nangka
Perendaman (hari) Konsentrasi (%) Derajat proteksi Kondisi contoh uji kontrol 70 Serangan masuk ke dalam kayu tapi belum meluas 2 5 70 Serangan masuk ke dalam kayu tapi belum meluas 15 70 Serangan masuk ke dalam kayu tapi belum meluas 45 70 Serangan masuk ke dalam kayu tapi belum meluas 65 70 Serangan masuk ke dalam kayu tapi belum meluas 5 5 70 Serangan masuk ke dalam kayu tapi belum meluas 15 70 Serangan masuk ke dalam kayu tapi belum meluas 45 70 Serangan masuk ke dalam kayu tapi belum meluas 65 70 Serangan masuk ke dalam kayu tapi belum meluas